La misura dello spessore del rivestimento è stata ottenuta utilizzando un profilometro Tencor PL-10 misurando l'altezza dello scalino tra la superficie del film e la superficie col substrato non rivestito sul campione che era stato mascherato prima della ricopertura; il tasso di deposizione è stato quindi calcolato dividendo lo spessore del film misurato per il tempo di deposizione (80 min) ed è stato trovato essere circa 0,4 nm s -1 . La ruvidità superficiale del substrato non ricoperto è stata misurata utilizzando lo stesso strumento appena prima di introdurre il campione nella camera di deposizione e sullo strato del film appena dopo il procedimento di ricopertura. Le misurazioni della ruvidità sono state eseguite acquisendo i profili superficiali in 5 zone differenti per ciascun campione; la lunghezza di queste zone è stata mantenuta nel range compreso tra 4 e 5 mm ed è stata misurata a partire dalla parte centrale del campione. I profili superficiali misurati sono stati filtrati per separare le componenti ad onda lunga (lisce) da quelle ad onda corta (ruvide); la separazione è stata eseguita a 800 μm tramite un filtro dotato del software per l'acquisizione dei dati del profilo.La struttura del film di rivestimento è stata studiata con uno spettroscopio agli infrarossi Fourier modificato (FTIR): lo spettro di trasmissione nella regione dell'infrarosso del film depositato sul c-Si (un campione) è stato misurato grazie ad uno spettrometro Perkin Elmer System 2000 FT-IR e lo spettro del film è stato ottenuto calcolando il tasso tra lo spettro trasmesso della struttura formata da film e substrato e quello misurato sul substrato vergine in Si.L'energia di superficie è stata calcolata misurando l'angolo di contatto grazie ad un tester dinamico per l'angolo di contatto, in accordo col metodo teorico di Wu. Una goccia di acqua pura è stata sistemata sulla superficie ed è stata usata una videocamera CCD per fare riprese digitali. Il software SCA20 calcolò l'angolo di contatto tra il campione ed il liquido. È stato testato un campione per ciascun materiale dentale e le misurazioni sono state ripetute 7 volte per ciascun campione. I test di adesione batterica sono stati eseguiti su un campione per ciascun materiale dentale. I campioni sono stati puliti tramite un trattamento ultrasonico in acetone per 15 minuti, lavati in 70% di etanolo e posti in acqua sterile. Sono state posizionate colonie di S. mutans seguendo le indicazioni dell'ATCC: 100 ul sono state poste in sangue defibrinato Columbia agar + 5% e incubate per 24 ore (a 37°C e 5%CO 2 ) e quindi rinfrescate per 4-6 ore. I campioni sono successivamente stati sistemati in 120 ml di sospensione batterica in costante movimento (650-700 rpm) a 37°C per 2 ore e poi lavati in PBS 0,15 M a RT per 10 minuti e quindi fissati in glutaraldeide 2,5% per 30 minuti a 4°C, lavati con acqua distillata e colorati con arancione acridina 1% per 30 minuti.L'osservazione è stata condotta usando un microscopio confocale Radiance 2100, Biorad a 1000x di ingrandimento.